## Evaluasi Pengaruh Variasi Molaritas dan Rasio Alkali Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer
EUNEKE WIDYANINGSIH *1 , BERNARDINUS HERBUDIMAN 1 ,

## FIKRI FANNY FAUZI 2
1 Dosen Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia 2 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia Email: eunekewidya@itenas.ac.id

## ABSTRAK
Bertambahnya  populasi  penduduk  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  infrastruktur,  salah satunya meningkatnya kebutuhan beton yang berdampak buruk pada pencemaran lingkungan. Upaya untuk mengurangi pencemaran tersebut adalah pembuatan beton ramah lingkungan salah satunya  adalah  beton  geopolimer.  Bahan  utama  geopolimer  adalah  agregat  dan  binder  yang terdiri dari fly ash dan alkali aktivator. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh  variasi  alkali  aktivator  dalam  binder  yang  digunakan  dalam  pembuatan  geopolimer terhadap kuat tekan geopolimer. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan  dari berbagai jurnal pada penelitian  lain  yang telah  dilakukan. Dari hasil analisis yang dilakukan  menunjukkan  bahwa ada dua faktor yang bervariasi dalam penggunaan  alkali aktivator  yaitu  molaritas  dan  rasio  antara  NaOh/Na 2 SiO 3 .  Semakin  besar  perbandingan  NaOH terhadap  Na 2 SiO 3 dalam  komposisi  geopolimer  menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  kecil. Sementara semakin tinggi molaritas NaOH akan menghasilkan kuat tekan yang semakin tinggi pula.
Kata kunci : beton geopolimer, alkali aktivator, molaritas

## ABSTRACT
The increase in population is needed for infrastructure development, the one that affected by this is the increasing need for concrete. This matter has a negative impact on environmental pollution. Some efforts to reduce this pollution are to manufacture environmentally friendly concrete, one of which is geopolimer concrete. The main ingredients of geopolimers are aggregate and binder consisting of fly ash and alkaline activator. In this study, an analysis was carried out to determine the  effect  of  variations  in  the  alkaline  activator  in  the  binder  used  in  the  manufacture  of geopolimers  on  the  compressive  strength  of  geopolimers.  This  study  uses  primary  data  and secondary data collected from various journals in other studies that have been conducted. From the results of the analysis performed, it shows that there are two factors that vary in the use of alkaline activators, namely molarity and the ratio between NaOh/Na2SiO3. The greater the ratio of  NaOH  to  Na2SiO3  in  the  geopolimer  composition,  the  lower  the  compressive  strength. Meanwhile, the higher the molarity of NaOH, the higher the compressive strength will be.
Keywords : geopolimer concrete, fly ash, activator, molarity

## Euneke Widyaningsih, Bernardinus Herbudiman, Fikri Fanny Fauzi

## 1. PENDAHULUAN
Infrastruktur adalah kebutuhan yang vital untuk menyertai perkembangan populasi manusia di zaman modern ini. Selain dari segi populasi, perkembangan infrastruktur juga diharapkan dapat  memberikan  kenyamanan,  keamanan  dan  keefektifan  manusia  dalam  melakukan aktifitas  sehari-hari.  Dilansir  dari  situs  resmi  United  Nation,  diperkirakan  pada  tahun  2050 jumlah penduduk di dunia ini akan mencapai 9,7 miliar penduduk. Hal ini tentu berdampak pada  bertambahnya  kebutuhan  akan  konstruksi  infrastruktur  yang  memadai  namun  tetap menjadikan aksi terhadap dampak lingkungan suatu kepentingan yang menjadi prioritas.
Tiga pilar dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah dari segi sosial atau masyarakat, perkembangan ekonomi dan kepedulian pada lingkungan. Mengacu pada ketiga pilar tersebut dan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang berlaku saat ini, penelitian mulai  banyak  yang  berfokus  pada  menciptakan  material  baru  yang  lebih  ramah  terhadap lingkungan namun tetap memiliki kapasitas baik untuk konstruksi infrastruktur.
Saat ini, material konstruksi yang sering digunakan adalah kayu, beton, dan baja. Dari ketiga material tersebut beton adalah material yang paling diminati dalam konstruksi karena memiliki kekuatan  tekan  yang  tinggi,  harga  yang  relatif  murah,  serta  tahan  terhadap  api.  Namun terdapat kendala dalam proses produksi beton yang memberikan dampak negative terhadap lingkungan.  Pada  proses  pembuatan  semen  untuk  campuran  beton  menghasilkan  7%  CO 2 selama  keseluruhan  prosesnya  [1]. Industri  semen  adalah  penyumbang  sekitar  8%  emisi karbondioksida (CO 2 ) dunia, terbesar ketiga setelah industri penerbangan dan pertanian [2]. Hal  ini  dapat  memperburuk  dampak  pemanasan  global  dan  tidak  mendukung  upaya penggunaan material yang ramah lingkungan dalam konstruksi.
Beton ramah lingkungan mulai kenalkan oleh Davidovits melalui material geopolimer. Untuk pembuatan material ini bahan pengikat agregat yang sebelumnya terbuat dari semen diganti dengan  menggunakan  bahan  pengikat  organik,  seperti  aluminia-silikat  polimer,  yang merupakan  sinetesa  dari  material  geologi  yang  terdapat  pada  material  alam  yang  banyak mengandung silika dan alumuna [3].
Bahan dasar utama pembuatan beton geopolimer adalah bahan yang banyak mengandung silika dan alumunium. Unsur-unsur ini banyak terdapat pada material buangan hasil sampingan industri, seperti abu terbang ( fly ash) sisa pembakaran batu bara. Ikatan geopolimer harus menggunakan  larutan  bersifat  alkalis  atau  dikenal  dengan  istilah  alkali  aktivator  untuk melarutkan unsur-unsur silika dan alumunium, serta memungkinkan terjadinya reaksi kimiawi. Aktivator yang digunakan terdiri dari campuran Sodium hidroksida (NaOH) dan Sodium silikat (Na 2 SiO 3 ).  Dari  campuran  tersebut  terjadi  ikatan  geopolimer  dan  menjadikan  campuran tersebut  sebagai  binder  atau  pengikat  untuk  menghasilkan  ikatan  antar  agregat  dalam campuran beton.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Beton
Beton  merupakan  campuran  semen  portland  atau  semen  hidrolis  lainnya,  agregat  halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan ( admixture) [3]. Seiring dengan penambahan umur, beton akan semakin mengeras dan akan mencapai kekuatan rencana ( f c ’ ) pada usia 28 hari. Beton memliki daya kuat tekan yang baik, sehingga beton banyak dipakai atau dipergunakan untuk pemilihan jenis struktur terutama struktur bangunan, jembatan, dan jalan.

## Evaluasi Pengaruh Variasi Molaritas dan Rasio Alkali Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer
Beton bersifat getas sehingga mempunyai kuat tekan tinggi namun kuat tarik rendah. Kuat tekan beton biasanya berhubungan dengan sifat-sifat lain, yaitu bila kuat tekannya tinggi maka umumnya sifat-sifat yang lain juga baik.

## 2.2 Beton Geopolimer
Istilah  geopolimer  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Davidovits  tahun  1978 untuk menggambarkan kelompok mineral pengikat dengan komposisi kimia yang mirip dengan zeolit, tapi  dengan  mikrostruktur  yang  tak  berbentuk.  Zeolit  pada  dasarnya  merupakan  padatan alumina-silika yang memiliki struktur yang berpori. Zeolit alam biasanya terbentuk dari batu dan abu gunung berapi yang beraksi dengan logam alkali tanah pada air tanah. Zeolit murni hampir tidak dapat ditemukan di alam. Biasanya terdapat pengotor seperti logam natrium dan kalsium.  Abu  terbang  batubara  memiliki  potensi  dikonversi  menjadi  zeolit  jika  memiliki kandungan alumina-silika yang cukup tinggi dan kandungan karbon yang rendah. Davidovits juga mengusulkan penggunaan istilah ‘poly(sialate)’ untuk nama unsur kimia geopolimer yang berasal dari silika-alumina.

## Tabel 1 menunjukkan kelebihan dan kekurangan beton geopolimer.
Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Geopolimer [5]
Kelebihan Kekurangan
 Tahan terhadap serangan sulfat.
 Mempunyai  rangkak  (mengembang)  dan susut yang kecil.
 Tahan reaksi alkali – silika.
 Dapat mengurangi polusi udara.
 Pada kondisi tertentu beton geopolimer lebih unggul dibandingkan beton
Portland konvensional.
 Pembuatannya lebih rumit dari pada beton konvensional  (karena  membutuhkan  alkali aktivator yang reaktif terhadap logam)
 Belum ada mix design yang pasti.
 Biaya  pembuatan  lebih  mahal  dari  pada material konstruksi lain

## 2.3 Fly Ash
Fly ash adalah material yang bersifat pozzolanik dan berasal dari sisa pembakaran batu bara Jika fly ash dicampur dengan air, maka terjadi reaksi kimia antara kandungan  oksida silika dalam fly  ash  dengan  kalsium  hidroksida  akibat  proses  hidrasi  semen  sehingga  memiliki kemampuan  mengikat.  Adapun  komposisinya  sebagian  besar  terdiri  dari  Silikat  Dioksida [𝑆𝑖𝑂2] , Aluminium Oksida [𝐴𝑙 2 𝑂 3 ] , Besi oksida [𝐹𝑒 2 𝑂 3 ] , dan Kalsium Oksida [ 𝐶𝑎𝑂] . Selain itu, fly  ash  juga  mengandung  sedikit  Magnesium,  Potasium,  Sodium,  Titanium,  dan  Sulfur. Komposisi kimia dari fly ash sebagian besar dipengaruhi oleh tipe batu bara.
Fly ash memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan semen. Sifat fisika dari fly ash yaitu specific gravity 2,2 – 2,8 dan ukuran butir 1 μm – 1mm (lolos ayakan 200 mesh = 40 – 75 μm) [6]. Adapun komposisi CaO menjadi unsur pembeda antara fly ash dengan semen. Jumlah unsur CaO pada semen konvensional berkisar sekitar 50% atau lebih, sedangkan pada fly ash hanya sekitar 1-2%. Jumlah unsur CaO sangat mempengaruhi daya rekat semen sehingga cepat mengeras jika dicampur dengan air (pengaruh angka hidrolitas). Oleh karena itu, bahan tambahan  berupa  kapur  (CaCO 3 )  dapat  digunakan  untuk  fly  ash  sehingga  karakteristiknya menyerupai semen.
Fly ash diklasifikasikan menjadi beberapa kelas fly ash menurut jenisnya. Klasifikasi jenis fly ash adalah sebagai berikut:
1. Kelas C
Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% dan dihasilkan dari pembakaran ligmit atau batu bara dengan kadar karbon ± 60%.

## Euneke Widyaningsih, Bernardinus Herbudiman, Fikri Fanny Fauzi

## 2. Kelas F
Fly ash yang mengandung CaO lebih kecil dari 10%, dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis anthrchacite pada suhu 1.560 o C, dan bersifat pozolan.
3. Kelas N Pozzolan alam dapat digolongkan menjadi tanah diatomik, opaline chertz, shales, tuff, dan abu vulkanik. Selain itu, dihasilkan dari pembakaran yang memiliki sifat pozzolan baik.
Di  Indonesia,  saat  ini  tingkat  pemanfaatan fly ash dalam produksi semen masih tergolong amat rendah dibandingkan dengan Tiongkok sekitar 15% atau India kurang dari 5% untuk memanfaatkan fly ash dalam pembuatan beton. Pemanfaatan fly ash akan mendatangkan efek ganda  pada  tindak  penyelamatan  lingkungan,  yaitu  penggunaan  abu  terbang  akan memangkas dampak negatif jika dibuang begitu saja dan sekaligus mengurangi penggunaan semen Portland dalam pembuatan beton.

## 2.4 Alkali Aktivator
Aktivator merupakan zat atau unsur yang menyebabkan zat atau unsur lain bereaksi. Dalam pembuatan  beton  geopolimer  diperlukan  alkali  aktivator  yang  berfungsi  mereaksikan kandungan kimia pada fly ash, sehingga pasta geopolimer dapat mengikat agregat. Aktivator yang umum digunakan adalah Sodium Hidroksida (NaOH) dan Sodium Silikat (Na 2 SiO 3 ) yang berfungsi untuk mereaksikan unsur-unsur Al dan Si yang terkandung dalam fly ash sehingga dapat menghasilkan ikatan polimer yang kuat.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  diawali  dengan  menyusun  rumusan  masalah  dari  latar  belakang.  Perumusan masalah adalah  poin  dimana  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  timbul  dan  perlu  dikaji  untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian.
Setelah merumuskan masalah dilakukan kajian data primer dan sekunder dengan batasan data sekunder yang digunakan usia publikasinya tidak lebih dari 10 tahun. Sumber data sekunder yang diperoleh merupakan literatur yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini. Setelah literatur yang didapat dikelompokkan dilakukan analisis literatur. Analisis literatur berfungsi untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Hasil analisis dipaparkan untuk membahas penelitian.  Dari  pemaparan  hasil  analisis  tersebut  ditarik  sebuah  kesimpulan  yang  akan menjadi inti dari penelitian yang dilakukan.

## 4. ANALISIS DATA

## 4.1 Pengolahan Data
Hasil dari pencarian literatur yang sesuai dengan skripsi ini didapat  berbagai literatur yang memliki bahasan yang sesuai. Data sekunder lalu dikelompokkan menurut hasil uji kuat tekan beton dengan komposisi geopolimer yang beragam dan alkali aktivator berupa NaOH:Na 2 SiO 3 .

## 4.2 Hipotesis
Dari  literatur  geopolimer  yang  dibahas  pada  tinjauan  pustaka,  maka  terdapat  beberapa hipotesis  yang  perlu  dibuktikan,  baik  melalui  data  sekunder  maupun  data  primer  di laboratorium, yaitu:
1. Molaritas  alkali  aktivator  menunjukkan  tingkat  kereaktifan  larutan  dalam  membentuk ikatan kimia dalam geopolimer. Semakin tinggi molaritas akan menghasilkan reaksi kimia yang lebih baik sehingga kuat tekan beton geopolimer akan meningkat.
Evaluasi Pengaruh Variasi Molaritas dan Rasio Alkali Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer
2. Rasio NaOh/Na 2 SiO 3 akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada ikatan antar material pengisi geopolimer. Pengaruh ini akan cukup variatif tergantung pada tipe fly ash yang digunakan pada pembuatan geopolimer.

## 4.3 Analisis
Analisis yang dilakukan dalam penulisan terdiri dari beberapa analisis. Tahap pertama adalah pengelompokkan data dalam bentuk matriks guna mempermudah analisis selanjutnya. Tahap selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  perbandingan  rasio  dan  molaritas  alkali  aktivator tehadap  kuat  tekan  beton.  Analisis  terakhir  yang  dilakukan  adalah  mencari  komposisi campuran  untuk  kuat  tekan  beton  rencana  21  MPa  dengan  menggunakan  material  sesuai rekomendasi dari analisis matriks sebelumnya.
Tabel 2 adalah tabel matriks data literatur mortar maupun beton geopolimer yang digunakan dalam analisis.
Tabel 2. Matriks Data Variasi Geopolimer No Sumber Tipe Benda Uji Jenis Binder Molaritas Rasio NaOh/ Na 2 SiO 3 Usia Benda Uji (hari) f'c tercapai (MPa) f'c tercapai 28 hari (MPa) 1 Data Primer Mortar Geopolimer Fly Ash PLTU Tanjung Jati B 9 M 0,40
90
28,13 18,75 2 9 M 1,20 20,98 13,99 3 9 M 2,50 9,83 6,55 4 11 M 0,40 16,47 10,98 5 11 M 1,20 15,29 10,19 6 11 M 2,50 22,49 14,99 7 13 M 0,40 28,23 18,82 8 13 M 1,20 9,83 6,55 9 13 M 2,50 12,85 8,57 10 Prasetio, P (2013) [7] Mortar Geopolimer Lumpur Sidoarjo 8 M 0,467 7 26,8 44,65 11 10 M 0,467 24,4 40,65 12 12 M 0,467 21,6 35,98 13 Kurniawan, B (2021) [8] Mortar Geopolimer Fly Ash kelas C 12 M - 28 41,61 41,61 14 14 M - 56,15 56,15 15 Apsari, D (2017) [9] Mortar Geopolimer Fly Ash Kelas C dari CV Dwi Mitra Surya Menganti Gresik 6 M - 28 13,17 13,17 16 8 M - 15,36 15,36 17 10 M - 20,14 20,14 18 12 M - 23,21 23,21 19 14 M - 16 16,00 20 15 M - 15,18 15,18

## Euneke Widyaningsih, Bernardinus Herbudiman, Fikri Fanny Fauzi

## Tabel 2. Matriks Data Variasi Geopolimer lanjutan
N o Sumber Tipe Benda Uji Jenis Binder Molarita s Rasio NaOh/Na 2 SiO 3 Usia Bend a Uji (hari) f'c tercapa i (MPa) f'c tercapa i 28 hari (MPa) 21 Syafputra, B (2020) [10] Beton Geopolime r Fly Ash PLTU Pelabuha n Ratu 10 M 0,5 7 7,33 12,21 22 10 M 0,5 14 12,09 15,81 23 10 M 0,5 28 17,82 17,82 24 10 M 0,5 56 30,67 20,34 25 12 M 0,5 7 9,06 15,09 26 12 M 0,5 14 17,61 23,03 27 12 M 0,5 28 22,55 22,55 28 12 M 0,5 56 31,42 20,83 29 14 M 0,5 7 12,27 20,44 30 14 M 0,5 14 18,3 23,94 31 14 M 0,5 28 23,32 23,32 32 14 M 0,5 56 32,88 21,80 33 Kasyanto, H (2012) [11] Beton Geopolime r Fly Ash PLTU Suralaya 8 M 1 7 9,373 15,61 34 8 M 0,5 7 2,171 3,62 35 8 M 0,33 7 28,2 46,98 36 8 M 1 14 7,151 9,35 37 8 M 0,5 14 3,146 4,12 38 8 M 0,33 14 34,592 45,25 39 8 M 1 28 19,175 19,18 40 8 M 0,5 28 12,824 12,82 41 8 M 0,33 28 39,147 39,15 42 10 M 1 7 9,415 15,68 43 10 M 0,5 7 4,814 8,02 44 10 M 0,33 7 22,626 37,69 45 10 M 1 14 12,456 16,29 46 10 M 0,5 14 6,769 8,85 47 10 M 0,33 14 34,066 44,56 48 10 M 1 28 14,948 14,95 49 10 M 0,5 28 8,701 8,70 50 10 M 0,33 28 35,23 35,23 51 Satria, J (2016) [12] Beton Geopolime r
n/a 8 M 0,5 7 61,2 101,95 52 8 M 0,4 7 56,2 93,62 53 8 M 0,33 7 56 93,29 54 8 M 0,5 14 62,7 82,01 55 8 M 0,4 14 65,8 86,07 56 8 M 0,33 14 57,6 75,34 57 8 M 0,5 28 67,2 67,20 58 8 M 0,4 28 68,2 68,20 59 8 M 0,33 28 60,5 60,50

## Evaluasi Pengaruh Variasi Molaritas dan Rasio Alkali Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer

## Tabel 2. Matriks Data Variasi Geopolimer lanjutan
N o Sumber Tipe Benda Uji Jenis Binder Molarita s Rasio NaOh/Na 2 SiO 3 Usia Bend a Uji (hari) f'c tercapa i (MPa) f'c tercapa i 28 hari (MPa) 60 Setiawati, M (2022) [13] Beton Geopolime r Fly Ash dari PT Pupuk Sriwidjaj a 10  M 0,4 28 26,8 26,80 61 10  M 1 28 25,43 25,43 62 12  M 0,4 28 28,3 28,30 63 12  M 1 28 26,08 26,08 64 14  M 0,4 28 30,32 30,32 65 14  M 1 28 27,95 27,95
Gambar  1 dan Gambar  2 menunjukkan  hubungan  antara  kuat  tekan  geopolimer  yang tercapai  baik  terhadap  molaritas  alkali  aktivator  maupun  terhadap  rasio  perbandingan aktivator.
Gambar 1. Perbandingan rasio aktivator dengan kuat tekan
Gambar 2. Perbandingan molaritas aktivator dengan kuat tekan
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 K u at Te ka n 2 8 Ha ri ( M P a) Rasio NaOH : NaSiO3 Pengaruh Rasio NaOH terhadap Na 2 SiO 3 Terhadap f'c
0 10 20 30 40 50 60 4 6 8 10 12 14 16 K u at Te ka n 2 8 Ha ri ( M P a) Molaritas Alkali Aktivator
Pengaruh Molaritas Aktivator Terhadap f'c

## Euneke Widyaningsih, Bernardinus Herbudiman, Fikri Fanny Fauzi

## 4.4 Pembahasan
Parameter-parameter pada komponen alkali aktivator yang mempengaruhi kuat tekan antara lain adalah:
1. Rasio NaOH terhadap Na 2 SiO 3 Pengaruh Rasio NaOH terhadap Na 2 SiO 3 terhadap kuat tekan adalah sebagai berikut:
 Semakin  besar  nilai  rasio  NaOH  terhadap  Na 2 SiO 3 dalam  komposisi  geopolimer menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  kecil,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kecenderungan trendline grafik yang menurun dengan bertambahnya rasio NaOH terhadap Na 2 SiO 3 .
 Rentang rasio yang banyak digunakan dalam penelitian terkait komposisi geopolimer adalah 0,33 sampai dengan 1,20.
 Rasio  dominan  yang  digunakan  dalam  penelitian  terkait  geopolimer  adalah  rasio dengan nilai lebih kecil dari 0,5.
2. Molaritas
 Semakin  tinggi  molaritas  yang  digunakan,  maka  kuat  tekan  geopolimer  memiliki kecenderungan untuk meningkat
 Trendline untuk hubungan antara molaritas alkali aktivator dan kuat tekan geopolimer menunjukan  peningkatan  kuat  tekan  yang  berbanding  lurus  dengan  molaritas  alkali aktivator
 Rentang  molaritas  alkali  activator  yang  banyak  digunakan  dalam  penelitian  terkait geopolimer adalah mulai dari 6M sampai dengan 15M.
 Semakin  tinggi  molaritas  NaOH  semakin  tinggi  pula  kuat  tekannya,  tetapi  akan berpengaruh terhadap workabilitas beton tersebut [14]. Sehingga walaupun molaritas yang  semakin  meningkat  dapat  menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  baik  dari  segi keaktifan reaksi, namun karena pengerjaan yang sulit dapat mengakibatkan penurunan nilai kuat tekan karena metode pelaksanaan yang kurang optimum.
3. Parameter  yang  diambil  pada  analisis  ini  mengabaikan  jenis  agregat,  jenis fly  ash  dan metode pelaksanaan. Ketiga faktor tersebut juga dapat mempengaruhi nilai kuat tekan dari geopolimer yang diuji.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Hasil dari pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai  rasio  perbandingan  NaOH  terhadap  Na 2 SiO 3 berbanding  terbalik  dengan  kuat tekan  geopolimer.  Semakin  besar  perbandingan  NaOH  terhadap  Na 2 SiO 3 dalam komposisi geopolimer menghasilkan kuat tekan yang lebih kecil.
2. Dari poin nomor (1) dapat pula dinyatakan bahwa semakin banyak komponen Natrium Silikat (Na 2 SiO 3 ) dalam komposisi geopolimer akan menghasilkan kuat tekan yang lebih baik.  Namun  perlu  dilihat  kembali  pengaruh  komponen  tersebut  dalam  kemudahan pelaksanaan (workabilitas) geopolimer.
3. Nilai molaritas NaOH mempengaruhi kuat tekan geopolimer. Semakin tinggi molaritas akan menghasilkan kuat tekan yang semakin tinggi pula.
4. Namun,  nilai  kuat  tekan  terhadap  perbandingan  molaritas  ini  nampaknya  masih dipengaruhi  oleh  nilai  workabilitas  geopolimer  yang  semakin  menurun  dengan bertambahnya nilai molaritas. Sehingga peningkatan nilai kuat tekan dari trendline data tidak signifikan.
5. Analisis data ini diambil dengan penyetaraan usia geopolimer ke 28 hari dan metode curing yang sama yaitu metode curing tanpa pembasahan.

## Evaluasi Pengaruh Variasi Molaritas dan Rasio Alkali Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer

## 5.2 Saran
Hasil dari pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Matriks data, trendline data dan kesimpulan dari analisis ini perlu dibuktikan dengan mengumpulkan data primer di laboratorium dengan temperature pelaksanaan, jenis fly ash, jenis agregat dan metode pelaksanaan yang sama sehingga dapat membuktikan teori yang disimpulkan melalui data yang bersifat kualitatif.
2. Pengumpulan data yang diperlukan perlu ditambahkan dengan uji slump dan uji waktu ikat  dari  masing-masing  variasi  binder  (alkali  aktivator  dan fly  ash)  dengan  rasio perbandingan  dan  molaritas  NaOH  yang  berbeda-beda  untuk  mempertimbangkan pengaruh dari workabilitas geopolimer terhadap kuat tekan.
3. Perlu dilihat pengaruh dari bahan tambah yang dapat meningkatkan workabilitas beton seperti Superplatisizer terhadap workabilitas dari geopolimer. Apabila superplastisizer dapat  berpengaruh  dengan  signifikan,  maka  hal  ini  dapat  menjadi  solusi  untuk mempermudah  pelaksanaan  dan  memaksimalkan  nilai  kuat  tekan  apabila  dilakukan pembuatan komposisi geopolimer dengan molaritas NaOH yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] International  Energy  Authority.  (2021). Driving  Energy  Efficiency  in  Heavy  Industries. Dipetik November 10, 2022, dari https://www.iea.org
[2] Chatham House. (2018). Making Concrete Change: Innovation in Low-carbon Cement and Concrete. Dipetik November 10, 2022, dari https://www.chathamhouse.org
[3] Davidovits,  J.  (1999) Chemistry of Geopolymeric Systems Terminology. Proceedings of Geopolymer. International Conference, France, 1999
[4] Badan  Standardisasi  Nasional.  (2013) SNI  2847-2013  tentang  Persyaratan  Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[5] Skvara, F. (2008). Geopolymer Concrete – An Ancient Material Too?. Prague: Institute of Chemical Technology Prague.
[6] American Concrete Institute. (1993). ACI Manual of Concrete Practice Index. United States of America.
[7] Prasetio,  P.P.,  Kartadinata,  G.,Hardjito,  D.  &  Antoni.  (2013).  Karakteristik  Mortar  dan Beton Geopolimer Berbahan Dasar Lumpur Sidoarjo. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, 2(1), 1-7.
[8] Kurniawan, B. & Mokhtar, A. (2021). Pengaruh Pemanasan Terhadap Kuat Tekan Mortar Geopolymer. Proceeding Seminar Keinsinyuran 2021, Volume 1, pp. 14-22. Malang: Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Malang.
[9] Apsari, D.N.P. (2017). Pengaruh Penambahan Variasi Molaritas Naoh terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lekat Mortar Geopolymer Berbahan Dasar Abu Terbang pada Aplikasi Spesi Bata Merah. REKATS (Rekayasa Teknik Sipil), 2(2), 244-249.
[10] Syafputra,  B.  &  Kurniawati,  E.K.  (2020).  Pengaruh  Variasi  Molaritas  pada  Kuat  Tekan Beton Geopolymer Fly Ash dengan Agregat Halus Pasir Kuarsa. SANTIKA Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 10(1), 1-9.
[11] Kasyanto, H. (2012). Tinjauan Kuat Tekan Geopolimer Berbahan Dasar Fly Ash Dengan Aktivator  Sodium  Hidroksida  Dan  Sodium  Silikat .  Prosiding  Industrial  Research Workshop and National Seminar, Volume 3, pp. 254-259. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
[12] Satria, J (2016). Karakteristik Beton Geopolimer Berdasarkan Variasi Waktu Pengambilan Fly Ash. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, 5(1), 1-8.
[13] Setiawati, M. (2022). Variasi Molaritas Naoh Dan Alkali Aktivator Beton Geopolimer. Jurnal Deformasi, 7(1), 56-64.
[14] Ekaputri, J. (2013). Sodium Sebagai Aktivator Fly Ash, Trass Dan Lumpur Sidoarjo Dalam Beton Geopolimer. Jurnal Teknik Sipil, 20(1), 1-10.